( 426 ) 



), On prépare le même composé beaucoup plus simplemenlen chauffant 

 au milieu de mon four électrique un mélange de silicium et de carbone 

 dans les proportions de 12 de carbone et de 28 de silicium. On obtient 

 dans ces conditions un amas de cristaux qui se purifient très bien en les 

 maintenant d'abord dans un mélange à l'ébuUition d'acide fluorhydrique 

 et d'acide azotique monohydralé, puis en les traitant par le mélange 

 oxvdant de M. Berthelot : acide azotique et chlorate de potassium. I^es 

 cristaux sont le plus souvent colorés en jaune, mais peuvent être tout à 

 fait transparents et quelquefois présenter la couleur bleue du saphir. Les 

 cristaux transparents se préparent en opérant rapidement dans un creu- 

 set de charbon fermé et en emplovanl du silicium aussi exempt de fer que 

 possible. 



» 2° Crislallisation clans le fer fondu. — On chauffe dans le four élec- 

 trique du siliciure de fer en présence d'un excès de silicium. Le culot 

 qui reste après l'expérience est attaqué par l'eau régale pour enlever tout 

 le fer. Le résidu cristallin est maintenu plusieurs heures dans un mélange 

 d'acide azotique monohydraté et d'acide fluorhydrique, enfin traité huit à 

 dix fois par le mélange oxydant au chlorate de potassium. 



» On obtient de même un culot métallique contenant des cristaux de 

 siliciure de carbone en chauffant dans le four électrique un mélange de 

 fer, de silicium et de carbone ou, plus simplement, un mélange de 1er, 

 de silice et de charbon. 



» 3" Réduction de la silice par le charbon. — On peut obtenir le même 

 composé en réduisant la silice parle charbon dans le creuset du four élec- 

 trique ('). Les cristaux de siliciure de carbone ainsi préparés sont moins 

 colorés que ceux qui ont été préparés par solubilité dans le fer, à la con- 

 dition d'employer de la silice et du charbon bien purs. 



» 4° Action de la vapeur de carbone sur la vapeur de silicium. — Un pro- 

 cédé plus original de préparation du siliciure de carbone cristallisé con- 

 siste à faire réagir la vapeur de carbone sur la vapeur de silicium. L'expé- 

 rience se fait dans un petit creuset de charbon de forme allongée et 



(') A la fin de l'année dernière, on a indiqué la découverte, en Amérique, d'un 

 corps dur pouvant rayer le diamant, auquel on a donné le nom de carborunditm. Ce 

 produit se prépare en faisant jaillir l'arc au milieu d'une masse de silice, de coke, 

 d'alumine et de sel marin. Le mélange obtenu dans ces conditions est d'une couleur 

 sombre et renferme une notable quantité de siliciure de carbone cristallisé. 



